über die magnetischen Eigenschaften der Nicicel-Kobalt-Legierungen. 429 



Das Magnetfeld. 



Da frühere Untersuchungen ^) gezeigt haben, dass der Einfluss 

 des EUipsoides auf den Magnetismus der Polflächen erst vernach- 

 lässigt werden darf, wenn die Poldistanz etwa das 3-fache der EUip- 

 soidlänge geworden ist, so wurde diese auf 25 mm festgelegt. In 

 der soeben zitierten Arbeit wurde auch nachgewiesen, wie erheblich 

 der Einfluss einer Inhomogenität des magnetischen Feldes auf die 

 Grösse des gemessenen Drehmomentes ist. Das Feld wurde daher 

 vor allem auf seine Homogenität geprüft, und zwar mit einer kleinen 

 in das Feld eingeführten Probespule und dem ballistischen Galvano- 

 meter. Es wurde die Änderung des Kraftflusses bei einer gemesse- 

 nen Verschiebung der Spule innerhalb des Feldes relativ zu der- 

 jenigen bestimmt, die dem völligen Verschwinden des Feldes ent- 

 sprach. Diese Bestimmung war für drei zu einander senkrechte 

 Verschiebungen zu machen, wobei sich jedoch die dritte Veränderung 

 mittelst der Laplace' sehen Beziehung (AV = 0) berechnen Hess. 



Mit völlig ebenen Pol flächen zeigte das Feld anfänglich im Um- 

 kreis von 0,5 cm Radius um das Zentrum des Feldes herum eine 

 Abnahme von 1,2*^/0. Die Korrektur wurde dadurch bewerkstelligt, 

 dass die Polflächen vom Zentrum aus im Radius von etwa 8 mm 

 nach einer Hohlkugelfläche ausgedreht wurden, bis zu einer Pfeil- 

 höhe von 0,6 mm. Nachdem so mit der ballistischen Methode für 

 eine Verschiebung von 5 mm vom Zentrum die Inhomogenität auf 

 0,3 Vo reduziert worden war, wurde das Ellipsoid aus reinem Nickel 

 in die weiter unten noch zu besprechende Versuchseinrichtung hinein- 

 gebracht, in der Absicht, durch die zu messenden Drehmomente in 

 Funktion der Feldstärken das für diese Substanz wohlbekannte An- 

 näherungsgesetz ^ ) an die horizontale Asymptote der Sättigungs- 

 intensität für die gemessene Temperatur nachzuweisen. Da dieses 

 Gesetz bei der angegebenen Homogenität noch nicht erfüllt war, 

 wurden noch einige Retuschen der Polfläche bis zu der endgültigen 

 Pfeilhöhe von 0,69 mm vorgenommen. Freilich erwies sich die zu 

 dieser Messung benutzte Feder nachträglich als nicht ganz zuver- 

 lässig und die mit ihrer Hilfe vorgenommene Korrektur als zuweit 

 gehend, indem das mit der endgültig gebrauchten Feder nachge- 

 wiesene scheinbare Annäherungsgesetz zwischen den Feldern 5000 

 und 10000 Gauss einen Abfall der Magnetisierungsintensität von 

 •0,05 "/o statt eines Zuwachses von 0,1 7» ergab. Die daraus resul- 

 tierende Korrektur ist jedoch so geringfügig, dass sie nachträglich 

 in den Resultaten angebracht werden konnte. 



') Weiss 1$; Kamerlingh Onnes; 1. c. 



-) P. Weiss: Arch. phys. nat. (4) t. XXIX. S. 194. 1910. 



